Poly(methacrylic acid)
ಪಾಲಿ (ಮೆಥಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ) (ಪಿ. ಎಂ. ಎ. ಎ) ಎಂಬುದು ಮೆಥಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ (ಆದ್ಯತೆಯ ಐ. ಯು. ಪಿ. ಎ. ಸಿ ಹೆಸರು, 2-ಮೀಥೈಲ್ಪ್ರೊಪ್-2-ಐನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು, ಪಾಲಿ (ಮೆಥಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊನೊಮರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಮೆಥಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮೊದಲ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ರೂಪವನ್ನು 1880 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜೆಲ್ಹಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ (ಫೀನಾಲಿಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳು) ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರತಿಬಂಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಪಾಲಿಮರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊನೊಮರ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕರಗಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ಪಿ. ಎಂ. ಎ. ಎ. ಯು ~ 4.8 ಪಿ. ಕೆ. ಎ. ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ತಟಸ್ಥ ಪಿ. ಎಚ್. ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಎಂ. ಎ. ಎ. ಗುಂಪುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಎಎ ಪಾಲಿಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪಿಹೆಚ್ನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಗಳು ಪಿಎಂಎಎ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು ಸೀಮಿತ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವಾಹಕ ನಾಳಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಜಲಾಶಯಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಮರ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿ. ಎಂ. ಎ. ಎ. ಯ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿ. ಎಂ. ಎ. ಎ. ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ. ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ, ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ಎಂಎಎ (ಪಿಹೆಚ್ ಪರಿಣಾಮ) ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ, ಚಲನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ದರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಭಾಗಶಃ) ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ಎಂ. ಎ. ಎ. ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೆಥಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣದ ದರ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು (ಕೆ. ಪಿ.) ಮೊನೊಮರ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ಗಾತ್ರ-ಹೊರಗಿಡುವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮೊನೊಮರ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ಎಂ. ಎ. ಎ. ಗೆ ಕೆ. ಪಿ. ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮೊನೊಮರ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ಎಂ. ಎ. ಎ. ಗೆ ಕೆ. ಪಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ತಂತ್ರಗಳಾದ ಆರ್. ಎ. ಎಫ್. ಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್. ಎಂ. ಪಿ. ಗಳನ್ನು ಎಂ. ಎ. ಎ. ಯ ನೇರ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಂ. ಎ. ಎ. ಯಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ, ಗುಂಪು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ (ಜಿಟಿಪಿ, ಜೀವಂತ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ) ಮತ್ತು ಎಟಿಆರ್ಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಊಹಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ pH ನಲ್ಲಿ ಲಿಗಂಡ್ ಪ್ರೋಟೊನೇಶನ್, ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮೋಯಿಟೀಸ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು Cu (II) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಕಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಹಾಲೈಡ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸೇರಿವೆ. ಗುಂಪು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ), ನಂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿ. ಎಂ. ಎ. ಎ. ಸೈಕ್ಲೈಸೇಶನ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಿಹೆಚ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದ ದರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕೆಲಸವು ಎಟಿಆರ್ಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಟಿಆರ್ಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಧ್ರುವೀಯ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಹ ನೋಡಿ ಪಾಲಿ (ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್) (ಪಿ. ಎಂ. ಎಂ. ಎ.) ಸಾವಯವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಅಕ್ರಿಲೇಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು